Welche Holzfeuchte gilt als normal?
12 %
Holz
Holz

=== Dichte und elastomechanische Eigenschaften ===
+ Eigenschaften ausgewählter Holzarten
 Dauerhaftig-keitsklasse(DINEN 350-2)
Die sogenannte Rohdichte des Holzes schwankt mit der Holzfeuchte. Bei einer Holzfeuchte von 12 % (Normalfeuchte in beheizten Innenräumen) umfasst die Rohdichte in Abhängigkeit von der Holzart einen Bereich zwischen 200 kg/m3 und 1200 kg/m3. Frisches Holz weist wesentlich höhere Werte auf. So liegt das ''Landungsgewicht'' von frischem Eichenholz um 1000 kg/m3, im getrockneten Zustand (12 % Holzfeuchte) bei 670 kg/m3. Die Rohdichte gilt als ''Schlüsselvariable'' für die meisten technischen Holzeigenschaften, mit denen sie korreliert ist. ''Dichtemessungen'' werden daher häufig zur Prüfung der ''Holzgüte'' eingesetzt (Beispiel: Resistograph). Im Gegensatz zur Rohdichte ist die Reindichte der darrtrockenen, ''hölzernen'' Zellwand weitgehend unabhängig von der Holzart und beträgt 1500 kg/m3.
Holz ist ein viskoelastischer Werkstoff, und seine ''elastomechanischen'' Eigenschaften unterliegen daher dem Zeiteinfluss. Es müssen also sowohl die ''Belastungsdauer'' als auch die ''Art der Krafteinwirkung'' (statisch oder dynamisch) berücksichtigt werden. Neben der Dichte und der ''Belastungsrichtung'' beeinflussen die Struktur des Holzes, seine Vorgeschichte und die Holzfeuchte die ''elastomechanischen'' Eigenschaften. Es ist ferner zu beachten, dass Dichte und ''elastomechanische'' Eigenschaften einzelner Holzarten einer natürlichen Varianz von 10–22 % unterliegen können.
Von allen Festigkeiten des Holzes hat seine Zugfestigkeit die höchsten Werte, während die Druckfestigkeit des Holzes etwa 50 % und die Scherfestigkeit (Schubfestigkeit) nur etwa 10 % der Zugfestigkeitswerte erreichen. Die Zugfestigkeit von herkömmlichem Baustahl (370 N/mm2; 7800 kg/m3) ist zwar fünf- bis sechsmal so hoch wie die Zugfestigkeit von Bauholz (~80 N/mm2; 450 kg/m3), letzteres ist aber etwa 16-mal so leicht; der hier genannte Festigkeitswert bezieht sich auf die Belastung längs zur Faser. Holz zeichnet sich daher durch sein günstiges Verhältnis von Festigkeit und Gewicht aus.
Holzfeuchte
Als Holzfeuchte oder Holzfeuchtigkeit  wird das Verhältnis der im Holz enthaltenen Wassermasse zur Trockenmasse des Holzes in Prozent bezeichnet. Sie ist nicht zu verwechseln mit dem Wassergehalt des Holzes, welche das Verhältnis von der im Holz enthaltenen Wassermasse zur Gesamtmasse des (feuchten) Holzes in Prozent wiedergibt.
Die Holzfeuchte ist eine der wichtigsten Kenngrößen der Holzbearbeitung wie auch für Energieholz. Sie ist im niedrigen Bereich von 5 bis ca. 50 % einfach mit im Handel erhältlichen Holzfeuchtemessgeräten zu bestimmen. Holzfeuchte Fasersättigungsbereich
Der Fasersättigungsbereich (auch: ''Fasersättigungspunkt'') bezeichnet einen bestimmten Feuchtezustand von Holz. 
Unterhalb des Fasersättigungsbereiches wird Feuchtigkeit lediglich als ''gebundenes Wasser'' in die Zellwände eingelagert. Bei einem Feuchtegehalt über Fasersättigung kann Holz weitere Feuchtigkeit nur noch in Form von ''freiem Wasser'' in den Lumina seiner Zellen aufnehmen, was nur geringen Einfluss auf seine physikalischen und mechanischen Eigenschaften hat. Ändert sich der Feuchtegehalt allerdings unterhalb der Fasersättigung, so hat dies entscheidenden Einfluss auf seine Eigenschaften, es beginnt z. B. zu quellen oder zu schwinden.
Der Fasersättigungsbereich ist holzartenspezifisch und liegt bei den meisten Hölzern zwischen 24 % und 32 % Holzfeuchte. Da die Holzfeuchte das Verhältnis der Wassermasse im Holz zur Masse des darrtrockenen Holzes  beschreibt, kann der Fasersättigungsbereich bei leichten Holzarten wie z. B. Balsaholz durchaus bei über 50 % Holzfeuchte li
Holzfeuchte
Als Holzfeuchte oder Holzfeuchtigkeit  wird das Verhältnis der im Holz enthaltenen Wassermasse zur Trockenmasse des Holzes in Prozent bezeichnet. Sie ist nicht zu verwechseln mit dem Wassergehalt des Holzes, welche das Verhältnis von der im Holz enthaltenen Wassermasse zur Gesamtmasse des (feuchten) Holzes in Prozent wiedergibt.
Die Holzfeuchte ist eine der wichtigsten Kenngrößen der Holzbearbeitung wie auch für Energieholz. Sie ist im niedrigen Bereich von 5 bis ca. 50 % einfach mit im Handel erhältlichen Holzfeuchtemessgeräten zu bestimmen. Holzfeuchte

== Holzfeuchte und Wassergehalt ==
Die Holzfeuchte wird auf die Trockenmasse bezogen, der Wassergehalt (''Feuchtegehalt'')  hingegen auf die Gesamtmasse des feuchten Holzes:
Darrtrockenes Holz hat einen Wassergehalt von 0 %, lufttrockenes Holz liegt noch etwa bei denselben Werten wie die Holzfeuchte, wassergesättigtes Holz hat 50 % Wassergehalt, und der Wassergehalt kann 100 % ''nicht'' erreichen (das wäre reines Wasser ohne Holzanteil).
Umrechnung zwischen Holzfeuchte  und Wassergehalt  (''Achtung'', beide Werte als Dezimalbrüche, z. B. ): Fasersättigungsbereich
Der Fasersättigungsbereich (auch: ''Fasersättigungspunkt'') bezeichnet einen bestimmten Feuchtezustand von Holz. 
Unterhalb des Fasersättigungsbereiches wird Feuchtigkeit lediglich als ''gebundenes Wasser'' in die Zellwände eingelagert. Bei einem Feuchtegehalt über Fasersättigung kann Holz weitere Feuchtigkeit nur noch in Form von ''freiem Wasser'' in den Lumina seiner Zellen aufnehmen, was nur geringen Einfluss auf seine physikalischen und mechanischen Eigenschaften hat. Ändert sich der Feuchtegehalt allerdings unterhalb der Fasersättigung, so hat dies entscheidenden Einfluss auf seine Eigenschaften, es beginnt z. B. zu quellen oder zu schwinden.
Der Fasersättigungsbereich ist holzartenspezifisch und liegt bei den meisten Hölzern zwischen 24 % und 32 % Holzfeuchte. Da die Holzfeuchte das Verhältnis der Wassermasse im Holz zur Masse des darrtrockenen Holzes  beschreibt, kann der Fasersättigungsbereich bei leichten Holzarten wie z. B. Balsaholz durchaus bei über 50 % Holzfeuchte li